OPERATIONS DE VOIE SECHE 



:;««>• 



Fig. 144. 



Fig. 145. 



près des parois, jusqu'à ce que le creuset soit entièrement 

 rempli. 



On creuse alors en plusieurs fois dans le milieu de la brasquo 

 un trou conique au moyen d'un couteau effilé, en ayant soin 

 de laisser au fond une épaisseur suffisante de brasque, au 

 moins égale à celle qu'on laisse sur les côtés. La dimension du 

 trou et celle du creuset lui-même sont réglées par le volume 

 des matières à y introduire pour la fusion; il y a intérêt à no 

 pas exagérer la grandeur des creusets, afin de pouvoir mieux 

 les chauffer, et il convient de conserver en général environ 



I centimètre d'épaisseur à la 

 couche de brasque. La forme 

 de la cavité est à peu près sem- 

 blable à celle du creuset lui- 

 même (fig. 144); quelquefois 

 cependant plus allongée vers le 

 fond (fig. 145), si l'on veut que 

 la masse de métal ou de matière vitreuse puisse être plus facile- 

 ment cassée, après avoir été, s'il y a lieu, nettoyée et pesée. 



Pour effacer les aspérités de la brasque qui pourraient 

 retenir des grenailles isolées de la masse principale, on polit 

 les parois du trou à l'aide d'une baguette de verre arrondie, 

 s'il est de petite dimension, ou, plus ordinairement, avec un 

 tube bouché bien épais ou emmanché d'une baguette de bois T 

 de manière à pouvoir frotter partout, en appuyant fortement. 



II faut que les parois arrivent à être complètement lisses et 

 presque luisantes. On augmente encore l'adhérence en humec- 

 tant la surface avec un peu d'eau sucrée ou d'huile. 



Les creusets brasqués peuvent être conservés quelque temps, 

 surtout dans un lieu humide. Mais la brasque s'égrène aisé- 

 ment quand elle est "sèche; dans ce cas, il faut l'humecter 

 d'un peu d'eau avant d'y toucher ou prendre de très grandes 

 précautions pour y introduire les matières à chauffer, sans 

 qu'elles touchent à la brasque , dont elles entraîneraient des 

 parcelles. 



